Crosslinking Approaches towards
Self-Healing Polymers: “Click”-Crosslinking
and Supramolecular Clustering
zur Erlangung des
Doktorgrades der Naturwissenschaften (Dr. rer. nat.)
Naturwissenschaftlichen Fakultät II
Chemie, Physik und Mathematik
von Frau Diana Döhler
geb. am 01.03.1988 in Werdau
1. Prof. Dr. Wolfgang H. Binder
2. Prof. Dr. Ulrich S. Schubert
Ich danke Prof. Dr. Wolfgang Binder für die Überlassung des interessanten Themas verbunden mit den vielen Ausgestaltungsmöglichkeiten, die ich mir im Rahmen des Themas selbst wählen konnte, für die langjährige Betreuung und Zusammenarbeit seit 2009 und für die vielen eingeräumten Möglichkeiten, meine Forschungsergebnisse im In- und Ausland präsentieren zu können.
Des Weiteren danke ich der gesamten Arbeitsgruppe und ihren ehemaligen Mitgliedern für die gemeinsame Zeit und die entgegengebrachte Unterstützung. Mein besonderer Dank geht hierbei an Susanne Tanner, Norman Diedrich und Julia Weichhold für durchgeführte GPC-, ESI- und MALDI-Messungen und für die Bestellung und Bereitstellung von Chemikalien und Arbeitsmitteln, sowie an Anke Hassi für ihre Unterstützung bei allen administrativen Angelegenheiten. Außerdem danke ich der Mittagsrunde, allen jetzigen und ehemaligen Mitgliedern des Labors 3.03.0 und des Büros 3.10.0, insbesondere jedoch Philipp Michael, für die fachlichen Diskussionen, die Hilfe und für das offene Ohr in allen nur vorstellbaren Situationen.
Des Weiteren danke ich Dr. Anja Stojanovic-Marinow, Dr. Sravendra Rana und Dr. Johanna Akbarzadeh für ihre Unterstützung und ihre Ratschläge beim Erstellen meiner Dissertation.
Mein Dank geht auch an die Arbeitsgruppe von Prof. Alfred Blume und Prof. Dariush Hinderberger für die Bereitstellung des Rheometers und des Fluoreszenzspektrometers und die damit verbunden fachlichen Diskussionen und an Dr. Ströhl und sein Team für die Anfertigung von unzähligen NMR-Spektren. In diesem Zusammenhang möchte ich auch Stefan Gröger für NMR-Messungen am Institut für Physik danken.
Zusätzlich danke ich Prof. Herwig Peterlik und Prof. Thomas Thurn-Albrecht und ihren Mitarbeitern sowie Dr. Sigrid Bernstorff und ihrem Team für die Durchführung von SAXS-Messungen und die damit verbundenen fachlichen Diskussionen.
Ich möchte mich auch bei Dr. Daniel Crespy und seinen Mitarbeitern für die Ermöglichung eines Forschungsaufenthaltes am Max-Planck-Institut für Polymerforschung in Mainz und die Betreuung vor Ort bedanken.
Außerdem danke ich meiner Familie und meinen Freunden für ihre ständige Motivation und Unterstützung, den von mir eingeschlagenen Weg weiter zielstrebig zu verfolgen. Danke, dass ihr immer für mich da seid und ich auch weiterhin auf Euch zählen kann!
Für meinen Vater.
TABLE OF CONTENTS
1. ABSTRACT VI
2. KURZDARSTELLUNG VII
3. ABBREVIATIONS VIII
4. INTRODUCTION 1
4.1. Self-healing polymers − from concepts to market 1
4.1.1. Definition and general considerations towards self-healing materials 1
4.1.2. (Pre-)commercial applications 2
4.1.3. Overview of self-healing concepts 3
4.2. Self-healing polymers via covalent crosslinking under ambient conditions 4
4.2.1. Initial self-healing approaches 6
4.2.2. Self-healing approaches based on click-chemistry 7
4.2.3. Metal-adhesives based on click chemistry 8
4.2.4. Polymer particles and polymer gels prepared via click chemistry 9
4.2.5. Degradable polymer networks prepared via click chemistry 9
4.2.6. Metal-free click reactions 10
4.2.7. Self-healing approaches based on Diels−Alder / retro Diels−Alder (DA / rDA) reactions
4.2.8. Thiol and radical based self-healing concepts 12
4.3. Self-healing concepts based on supramolecular interactions 12
4.3.1. Overview of different supramolecular interactions and their application potential
towards self-healing polymers 12
4.3.2. Importance of phase segregation phenomena on the self-healing response 15
4.3.3. Hydrogen bonding interactions towards self-healing polymers 16
4.3.4. Hydrogen bonding interactions between ureidopyrimidone (UPy) synthons 17
4.3.5. Hydrogen bonding interactions between UPy and 2,7-diamido-1,8-naphthyridine (DAN)
4.3.6. Hydrogen bonding interactions between ureido-7-deazaguanine (DeUG) or the
butylurea of guanosine (UG) and DAN synthons 21
4.3.7. Bis(urea) based hydrogen bonding interactions 22
4.3.8. Fatty acid based formation of thermoplastic elastomers (TPEs) 23
4.3.9. Hydrogen bonding interactions between acid-, phenyl urazole acid- or phenyl
urazole-functionalized polymers 23
4.3.10. Hydrogen bonding interactions between nucleobases and tailor-made hydrogen
bonding wedges 24
4.4. Combined self-healing principles based on interwoven network structures via supramolecular
and covalent network formation 26
4.4.1. Challenges for the further development of self-healing concepts 26
4.4.2. Overview of self-healing concepts based on interwoven network structures 26
4.4.3. Combined irreversible-reversible self-healing concepts 29
4.4.4. Combined reversible-reversible self-healing concepts 31
5. SCOPE OF THE THESIS 37
5.1. Objective 37
6. RESULTS AND DISUCSSION 41
6.1. Autocatalysis in the Room Temperature Copper(I)-Catalyzed Alknye-Azide "Click" Cycloaddition of Multivalent Poly(acrylate)s and Poly(isobutylene)s 41
6.2. Hyperbranched poly(isobutylene)s for self-healing polymers 59
6.3. A dual crosslinked self-healing system: Supramolecular and covalent network formation of
four-arm star polymers 72
7. SUMMARY AND OUTLOOK 89
8. REFERENCES 94
9. APPENDIX XI
9.1. Preparation of initiators and quenching agents for living carbocationic polymerization of isobutylene and preparation of supramolecular moieties XI
9.2. Autocatalysis during copper(I)-catalyzed alkyne-azide "click" cycloaddition crosslinking
9.3. Characterization of hyperbranched poly(isobutylene)s and kinetic investigations of inimer-type living carbocationic polymerization via inline FTIR-measurements XVI
9.4. Characterization of four-arm star poly(isobutylene)s and analysis of SAXS-data according to
the Percus-Yevick model XIX
CURRICULUM VITAE XXII
The exploration of self-healing materials, which has started in 2001 inspired by the nature's inherent self-healing ability, supersedes the formerly damage management concept based on a continuous technical progress of artificial man-made materials. Thus, self-healing triggered by an external stimulus or the damage event itself includes the restoration of material properties and their mechanical performance while using inherently available resources in order to generate at least in theory an everlasting and unfailing material.
For the development of self-healing polymers, efficient and fast crosslinking processes working under ambient conditions in an autonomous fashion play a key role in order to close crack-induced damages while restoring the (mechanical) properties without any loss in functionality. Therefore, in the scope of this thesis, autocatalytic effects within a copper(I)-catalyzed alkyne-azide “click” cycloaddition (CuAAC) reaction based click-crosslinking approach suitable for room temperature self-healing applications have been investigated. Accordingly, liquid three-arm star azide- and alkyne-telechelic poly(isobutylene)s (PIBs) have been prepared via living carbocationic polymerization (LCCP). The click-crosslinking kinetics has been studied in dependence on the molecular weight and therefore on the functional group density, linking molecular mobility to the CuAAC reactivity. 1,3-Triazole ring formation was observed as a promoter for further click reactions showing an autocatalytic effect up to a factor of 3.8. Thus, formed 1,3-triazole rings subsequently acted as internal ligands preorientating functional groups near the active Cu(I) centers, hence accelerating the crosslinking process.
The so developed design of a fast and highly efficient crosslinking approach has been extended to hyperbranched azide- and alkyne-functionalized PIBs prepared via inimer (initiator-monomer) type LCCP. Thus, enhanced formation of triazole rings and improved network densities were envisioned while tuning the molecular architecture related to a higher functional group density per single molecule. Therefore, direct end quenching of living polymer chain ends using 3-(bromopropoxy)benzene (BPB) or trimethyl(3-phenoxy-1-propynyl)silane (TMPSS) has been optimized to yield bromide- and trimethylsilyl-protected alkyne-functionalized hyperbranched PIBs which were subsequently converted in the according azide- and alkyne-functionalized hyperbranched polymers with up to ≈ 10 endgroups. Click-crosslinking of so obtained highly functionalized spherical PIBs resulted in strongly crosslinked polymeric materials within 30 to 50 minutes emphasizing the great potential of a CuAAC reaction mediated development of room temperature self-healing polymers.
Accordingly, the fast and efficient covalent click-crosslinking approach was combined with a multiple time healing concept based on supramolecular cluster formation in order to create a dual self-healing material with an interwoven network structure, able to remain mechanical integrity. Therefore, four-arm star PIBs functionalized with both reactive azide-endgroups suitable for click-crosslinking and thymine-moieties undergoing reversible supramolecular network formation have been prepared
via LCCP in combination with various endgroup transformation steps including microwave-assisted
click chemistry to introduce supramolecular tie points. Thus, four-arm star PIB with averaging 1.7 azide endgroups and 2.3 thymine-endgroups per polymer was click-crosslinked with three-arm star alkyne-telechelic PIB resulting in a weakly crosslinked covalent network additionally supported by hydrogen bonding interactions. In comparison to four-arm star thymine-telechelic PIB which was obtained as tough supramolecular rubber click-crosslinking reduced the amount of clustered hydrogen bonds from ≈ 10 to ≈ 8. Thus, tunable four-arm star polymers with mixed endgroups enabled the design of a multiple time room temperature self-healing system based on dual network formation due to supramolecular cluster formation and click-crosslinking.
Die Erforschung selbstheilender Materialien, die 2001 inspiriert durch die Natur begann, löst das bisher bestehende Konzept der Schadenstoleranz, basierend auf der kontinuierlichen technischen Weiterentwicklung von kommerziellen Materialien, ab. Dem entsprechend beinhaltet Selbstheilung, ausgelöst durch einen externen Stimulus oder durch den auftretenden Schaden selbst, die Wiederherstellung der Materialeigenschaften und der mechanischen Leistung, um zumindest theoretisch ein immerwährendes, unfehlbares Material zu schaffen.
Für die Entwicklung selbstheilender Polymere spielen effiziente und schnelle Vernetzungsprozesse, die unter den vorherrschenden Umgebungsbedingungen ablaufen, eine Schlüsselrolle, um auftretende Risse zu schließen und die (mechanischen) Eigenschaften ohne Verlust der Funktionalität wiederherzustellen. In diesem Zusammenhang wurden im Rahmen dieser Dissertation autokatalytische Effekte in der Kupfer(I)-katalysierten Azid-Alkin-Klickreaktion und deren Anwendungspotential für die Selbstheilung bei Raumtemperatur untersucht. Dafür wurden flüssige, sternförmige Polyisobutylene funktionalisiert mit jeweils drei Azid- oder Alkin-gruppen mittels lebender karbokationischer Polymerisation synthetisiert. Die Kinetik des Klick-basierten Vernetzungsprozesses wurde in Abhängigkeit vom Molekulargewicht und der daraus resultierenden Konzentration an funktionellen Gruppen untersucht, um einen Zusammenhang zwischen der Reaktivität der Kupfer(I)-katalysierten Azid-Alkin-Klickreaktion und der molekularen Mobilität herstellen zu können. Durch die im Reaktionsverlauf voranschreitende Bildung von 1,3-Triazolringen, die als interne Liganden fungierten, wurden die nachfolgenden Klickreaktionen begünstigt, sodass ein autokatalytischer Effekt mit einem Faktor von bis zu 3.8 beobachtet wurde.
Das entwickelte Design der schnellen und effizienten Klick-basierten kovalenten Vernetzung wurde auf hyperverzweigte Azid- und Alkin-funktionalisierte Polyisobutylene, die mittels Initiator-Monomer vermittelter lebender karbokationischer Polymerisation hergestellt wurden, ausgedehnt. Aufgrund der Anpassung der molekularen Architektur, verbunden mit einer erhöhten Dichte an funktionellen Gruppen (3.04 bis 9.91), wurde eine vermehrte Bildung von Triazolringen und eine Erhöhung der daraus resultierenden Netzwerkdichten erreicht. Dafür wurden die Reaktionsbedingungen des direkten Quenchs der lebenden Polymerketten mit 3-(Bromopropoxy)benzen und Trimethyl(3-phenoxy-1-propynyl)silan optimiert, um vollständig Bromid- und Trimethylsilyl-geschützte Alkin-funktionalisierte hyperverzweigte Polymere zu erhalten, die dann in die entsprechenden Azid- und Alkin-funktionalisierten Polymere umgewandelt wurden. Die Klick-basierte Vernetzung der stark funktionalisierten, kugelförmigen Polyisobutylene verlief innerhalb von 30 bis 50 Minuten unter Bildung hochvernetzter polymerer Materialien, die das Potential der Kupfer(I)-katalysierten Azid-Alkin-Klickreaktion für die Entwicklung von Raumtemperatur-basierten selbstheilenden Polymeren unterstreicht.
Der Ansatz der Klick-basierten Vernetzung wurde mit einem multiplen Heilungskonzept basierend auf der Bildung von supramolekularen Clustern kombiniert, um ein duales selbstheilendes Material mit einer verflochtenen Netzwerkstruktur und damit verbundener mechanischer Integrität zu entwickeln. Dafür wurden sternförmige Polyisobutylene mit reaktiven Azid-gruppen, die sich für die Klick-basierte Vernetzung eignen, und mit Thymin-gruppen, die reversible supramolekulare Netzwerke ausbilden, hergestellt. Sternförmige Polyisobutylene mit ca. 1.7 Azid-gruppen und 2.3 Thymin-gruppen pro Polymer wurden mit sternförmigen Alkin-funktionalisierten Polymeren zur Reaktion gebracht, wobei sich − unterstützt durch die Ausbildung von Wasserstoffbrückenbindungen − ein schwach vernetztes kovalentes Netzwerkes ausbildete. Im Vergleich zu sternförmigen Thymin-funktionalisierten Polymeren, reduzierte der Klick-basierte Vernetzungsprozess die Anzahl der Wasserstoffbrückenbindungen im supramolekularen Cluster von ≈ 10 auf ≈ 8, wobei Selbstheilung bei Raumtemperatur gezeigt wurde. Dem entsprechend ermöglicht die Synthese der sternförmigen Polyisobutylene mit gemischten Endgruppen durch Kombination von supramolekularer Clusterbildung und Klick-basierter kovalenter Vernetzung die Entwicklung eines Raumtemperatur-basierten, multiplen Selbstheilungssystems.
ATR Attenuated total reflectance
BPTCC Biphenyl tetracumyl chloride
CuAAC Copper(I)-catalyzed alkyne−azide “click” cycloaddition
D Donor DA Diels−Alder DAN 2,7-Diamido-1,8-naphthyridine DCM Dichloromethane DCPD Dicyclopentadiene DCTB Trans-2-[3-(4-tert-butyl-phenyl)-2-methyl-2-propenyliden]malononitrile DeUG Ureido-7-deazaguanine DIPEA N,N-Diisopropylethylamine DMA N,N-Dimethylacetamide DMF N,N-Dimethylformamide
DMSO Dimethyl sulfoxide
DSC Differential scanning calorimetry
EA Ethyl acetate
ESI Electrospray ionization
FTIR spectroscopy Fourier transform infrared spectroscopy
GPC Gel permeation chromatography
LA Lewis acid
LCCP Living carbocationic polymerization
MALDI Matrix assisted laser desorption and ionization Mebip 2,6-Bis(N-methylbenzimidazolyl)pyridine
MS Mass spectrometry
nBA N-butyl acrylate
NMP Nitroxide mediated polymerization
NMR Nuclear magnetic resonance
PA Propargyl acrylate
PDI Polydispersity index
PDMS Poly(dimethyl siloxane)
PEG Poly(ethylene glycol)
PEO Poly(ethylene oxide)
PMMA Poly(methyl acrylate)
PPO Poly(propylene oxide)
PVA Poly(vinyl alcohol)
rDA Retro Diels−Alder
ROMP Ring-opening metathesis polymerization
RT Room temperature
SAXS Small-angle X-ray scattering
SDS Sodium dodecyl sulfonate
SEM Scanning electron microscopy
TBAF Tetrabutylammonium fluoride
Tg Glass transition temperature
TGA Thermogravimetric analysis
TLC Thin-layer chromatography
TMSPA 3-(Trimethylsilyl)prop-2-ynyl acrylate
TOF Time of flight
TPE Thermoplastic elastomer
tpy 2,2':6',2''-Terpyridine UPy Ureidopyrimidone UV Ultraviolet IR-spectroscopy w Weak m Middle s Strong NMR-spectroscopy d Doublet dt Doublet of a triplet dd Doublet of a doublet m Multiplet qu Quintet s Singlet t Triplet
Parts of the introduction have been published in the book chapter "Principles of Self Healing Polymers" (D. Döhler, P. Michael, W. H. Binder*, in Self Healing Polymers: from Principle to
Application (Ed.: W. H. Binder), Wiley-VCH Verlag GmbH & Co. KGaA, Weinheim, 2013, pp. 7.
http://www.wileyvch.de/publish/dt/books/bySubjectCH00/forthcomingTitles/3527334394/?sID=4lc2d gtgl51e02a336i57dj356) Text parts and tables have been reprinted and adapted with permission from John Wiley and Sons (Copyright 2013).
The results of the Results and Discussion part of this thesis are based on several publications. Thus, the first section is dedicated to covalent click-crosslinking approaches towards the design of a once-a-time self-healing system acting at room temperature, therefore dealing with the "Autocatalysis in the Room Temperature Copper(I)-Catalyzed Alknye-Azide "Click" Cycloaddition of Multivalent Poly(acrylate)s and Poly(isobutylene)s" (D. Döhler, P. Michael, W. H. Binder, Macromolecules 2012,
45, 3335. http://dx.doi.org/10.1021/ma300405v), while the second section shows the extension of this
approach to hyperbranched polymers investigating "Hyperbranched poly(isobutylene)s for self-healing polymers" (D. Döhler, P. Zare, W. H. Binder, Polym. Chem. 2014, 5, 992. http://dx.doi.org/10.1039/C3PY01151H). Text and figures have been adapted with permission from the American Chemical Society (Copyright 2012) and by the Royal Society of Chemistry (Copyright 2014).
In the third section of the main part of the thesis the results related the design of interwoven network structures via simultaneously proceeding covalent and supramolecular network formation towards a multivalent room temperature based self-healing concept combining sufficient chain dynamics and mechanical integrity can be found dealing with "A dual crosslinked self-healing system: Supramolecular and covalent network formation of four-arm star polymers" (D. Döhler, H. Peterlik, W. H. Binder, Polymer 2015, doi:10.1016/j.polymer.2015.01.073. http://dx.doi.org/10.1016/j.polymer.2015.01.073). Text and figures have been adapted with permission from Elsevier Ltd. (Copyright 2015).
4.1. Self-healing polymers − from concepts to market
4.1.1. Definition and general considerations towards self-healing materials
Self-healing is defined as the ability to restore (partially) degraded material properties, function and performance like wear resistance, adhesion strength, hardness, corrosion protection, thermal or electrical conductivity, reflectivity etc. as well as to recover the mechanical performance of the material by repairing the damage under usage of inherently available resources triggered by the damage event itself or by external stimuli like heat, light or pressure.
Although self-healing is a well known phenomena in nature and furthermore found unconsciously application in natural building materials like mortar and adobe for the construction of impressive and therefore everlasting buildings like the Pantheon in Rome, up to now usually the design of new materials with improved (mechanical) properties and an increased robustness as well as the development of nondestructive material inspection and evaluation methods played a major role[1b, 1d]. Now, with the investigation of self-healing materials this formerly damage prevention approach limited by a confined development potential was superseded by newly developed damage management concepts (see Figure 1)[1b, 1d, 2].
Accordingly, self-healing concepts offer new routes towards longer-lasting and therefore safer, fault tolerant products across a broad range of material classes for a magnitude of potential applications[1b, 1d]
, whereas in an ideal multiple self-healing material the service lifetime is abundantly extended without loss of the initial material properties (see Figure 1, curve d). Thus, self-healing materials were listed as one of the ten emerging technologies by the World Economic Forum in 2013.
Figure 1: Implementation of self-healing principles in engineered materials for service lifetime
extension. Figure reprinted from reference[1d] with permission from Elsevier Ltd. (Copyright 2014). In general, all classes of polymers ranging from elastomers over thermosets to thermoplastics have the potential for self-healing[1b], whereas within all material classes polymers exhibit the greatest self-healing potential due to their outstanding molecular mobility and their enormous development opportunities towards chemical functionalization and modification[1e].
Polymers displaying self-healing properties need the ability to transform physical energy into a chemical and / or physical response able to heal the damage − a process which is inspired by nature and which normally is not present in conventional polymers. Thus, the polymer needs to identify the state of structural integrity and to "sense" the damage while transforming it autonomously (without further external stimulus)[1b, 1e] into a healing event at the damaged site in order to maintain the mechanical integrity of the material[1d].
Thus, a self-healing polymer, is supposed to heal an occurring damage at a local site in time[1e] by either physical processes alone or via a combination of chemical and physical processes, whereas the healing process should be faster than crack propagation[1e]. The design of self-healing polymers, therefore, is a multidisciplinary process involving chemists, physicists and material scientists, requiring knowledge about the polymer structure, its individual dynamics, as well as a deep knowledge of chemical processes. Thus, the design of self-healing polymers needs a thorough understanding of the polymer's individual dynamics, including also the dynamics of each segment interacting with a specific part of the newly created interface or other polymeric / monomeric molecules[1a].
A great challenge for chemists and material scientists involved in the evolution of self-healing polymers is the development of self-healing concepts that, in a fast and preferably simple way, form highly crosslinked networks. Therefore, investigated approaches display different features with respect to external conditions under which self-healing takes place such as the required stress for activation, the temperature of healing as well as other external constraints imposed by the mechanism of the healing concept. Often, the properties of the self-healing agents have been tuned so that damage healing is occurring under ambient conditions, like low temperatures, or humid and oxygen-containing environments. Moreover, some scientists explore catalytic self-healing methods to accomplish a fast network formation at ambient temperatures, while others pursue higher temperature methods.
Besides, a large diversity of protection methods for healing agents, such as encapsulation or in situ activation of catalysts, was developed, also preventing undesired premature crosslinking reactions. Furthermore, the number of healing-cycles thus implying either a once-a-time-healing response after a single stress event, or the possibility to repeatedly heal damage at the same position of the material as well as the timescale on which the self-healing process is taking place can be tuned.
Another challenging task is to achieve a healing reaction only in direct response to a damage event. Therefore, reversible reactions shiftable to a "broken" stage and cured subsequently by re-shifting to the "healed" stage can be used. Hence, a large body of work has been dedicated to develop a diversity of self-healing concepts while optimizing the healing conditions like the operating temperature, required additives, and the applied catalysts as well as the technical realization of the concept, thus being able to fabricate and produce technically useful self-healing polymers at reasonable costs[1-2].
4.1.2. (Pre-)commercial applications
Some self-healing products are already at a (pre-)commercialization level including self-healing asphalt triggered by induction-heating, self-healing bacteria-containing concrete as well as self-healing clear coatings (see Figure 2).
Thus, self-healing asphalt consisting of porous asphalt concrete and incorporated steel wool fibers was developed at Delft University and was used for building a test track on the A58 near Vlissingen in the Netherlands. A self-healing response is obtained by induction heating of steel wool fibers resulting in the closure of microcracks and in the reduction of stone loss at an early stage. Thus, an 85 % recovery of the original bending strength and therefore, an improvement of the driving safety especially during rainy weather and an extension of the service lifetime of the freeway were obtained.
Self-healing concrete was designed by adding a specific group of spore-forming and alkaline-resistant bacteria (Bacillus) as self-healing agent. In case of a rupture event related to the penetration of water the bacteria become active and convert their incorporated "food" namely calcium lactate to calcium carbonate or calcium carbonate-based minerals thus closing the crack.
Self-healing clear coatings based on poly(urethane)s find application in automotive industry as protection layer against scratches while providing resistance and elasticity to automotive paints.
Self-healing is achieved either via elastic poly(urethane) networks with a molecular memory and thus, deforming under mechanical impact while reforming their old structure afterwards or via incorporation of hydrogen bonding interactions allowing self-healing under sunlight-induced heating.
Figure 2: a) Rotating surface abrasion test slaps preparation process, figure reprinted from
reference[5b] with permission from Elsevier Ltd. (Copyright 2014), b) self-healing concrete containing bacteria spores (left), a bacteria-induced mineral deposit (right), figure reprinted from reference[6a, 6b], c) automotive paint of an engine bonnet before (left) and after self-healing (right), figure reprinted from reference[7c].
4.1.3. Overview of self-healing concepts
Similar to biochemical healing processes, the initial damage generates a free, usually fresh and non-equilibrated interface, which in turn can act as a site for molecular processes, including swelling, patching or simple molecular diffusion, which can therefore induce a welding process, subsequently leading to crack closure via surface rearrangement, surface approach, wetting, diffusion, and randomization and thus a "self-healing" response. Furthermore, nanoparticles or small up to even large molecules can diffuse to the interface, thus leading to changes in the local concentration, and in the individual local mobility of the molecules resulting in turn to a (crack) healing ability.
Chemical healing processes always need a combination of physical and chemical healing principles, as a chemical reaction can only take place after achieving contact between the liquid reactants. In general, after transfer of healing agents via diffusion, self-sealing and conversion of the reactive healing components, the crack is filled by a newly generated and mechanically stable network[1d, 1e], formed by a crosslinking reaction of individual polymer chains, either via purely physical and therefore supramolecular forces, or by action of truly chemical forces resulting in reversible or stable covalent bonds.
Moreover, often an inherent "switch" such as light or an electrochemical stimulus can be used to trigger a (reversible) network formation within the polymer and thus a self-healing response.
Purely supramolecular interactions, well known from molecular self-assembly, can reform, thus generating a network with intrinsic dynamic properties and thus an − at least in theory − multiple time self-healing ability.
In contrast, covalent chemistry is able to form new networks by a plethora of chemical crosslinking reactions involving various kinds of functional groups, often well known and well optimized by technical processes of resin-chemistry ("thermosets"). In particular, Diels-Alder (DA) reactions, epoxide chemistry, "click-based" chemistry, isocyanate chemistry, ring opening metathesis polymerization[10m, 13], and thiol chemistry[11a-g] have gained significance in the development of self-healing concepts.
Choice of the therefore applied chemical reactions usually takes into account the efficiency ("free energy") of the reactants as a major selection tool also for a specific application, besides the stability and selective incorporation of the respective functional groups into the final material, for example, via encapsulation or enchanneling strategies allowing sufficient protection during processing while releasing the self-healing agents on demand in case of a rupture event[1e, 4a].
Moreover, self-healing concepts using mechanochemical activation of molecules can be designed. Thereby, the physical energy of a damage is directly transformed by a mechanophore into an activated chemical state, which in turn allows self-healing. These specially designed groups are intrinsically connected to the polymer chains, acting as a "handle", which by definition allows the conversion of applied mechanical energy into the actual chemical reaction and thus in a self-healing response. Therefore, especially, ring-opening reactions[14c, 14d, 16] and carbene-based catalyst activation have become prominent for realizing the concept of self-healing polymers.
4.2. Self-healing polymers via covalent crosslinking under ambient conditions
Chemical self-healing principles can be classified into two main categories, based either on covalent or on supramolecular network formation. In the case of covalent network formation chemical bonds between functional groups are generated and thus a permanent, but sometimes also reversible, network is established. In contrast, supramolecular networks are commonly reversible associates of polymers connected via supramolecular interactions thus showing a high dynamic behavior.
In self-healing concepts based on covalently crosslinked networks, covalently linked network points are generated in a chemical reaction. They exist in a large diversity and can be subdivided into reversible and irreversible reactions (see Table 1). Reversible methods, like DA / rDA reactions or polycondensation reactions and poly(siloxane)-based self-healing approaches provide the opportunity for multiple healing cycles, while irreversible methods, like the microcapsule-based ROMP concept[10m, 13], epoxides, or various click approaches, cannot heal a once ruptured area a second time.
Table 1: Self-healing concepts based on covalently crosslinked networks via I) reversible network
formation or II) irreversible network formation.
Self-healing concept ηSH
I) 1) Ring opening metathesis polymerization (ROMP) up to 99
2) Polycondensation reactions of poly(siloxane)s and poly(siloxane)-based self-healing approaches 24 [18a-d, 18g-k] 3) Epoxide curing up to 100 
4) CuAAC "click" reactions up to
5) Thiol-ene / thiol-yne "click" reactions up to 93 [11a-g] 6) Michael addition up to 121 [11ae, 11af]
II) 7) Diels-Alder / retro-Diels-Alder reactions (DA / rDA reactions)
a) furan-maleimide based DA / rDA reactions
b) cyclopentadiene based DA / rDA reactions
c) anthracene based DA / rDA reactions
up to 100 at RT: 70  8) Thiol-disulfide linkages 9) Disulfide exchange 50 - 104 
10) Radical based self-healing concepts a) RAFT-like reactions
60 - 105
b) Alkoxy-amine based self-healing 11) Photoinduced self-healing a) [2+2] cycloaddition reaction b) [4+4] cycloaddition reaction up to 95 [9d, 21]
4.2.1. Initial self-healing approaches
The most prominent self-healing concept using irreversible covalent network formation based on the ROMP of dicyclopentadiene was developed in 2001[13a]. The healing agent was encapsulated and subsequently embedded into an epoxy-matrix with incorporated Grubbs catalyst (see Table 1, Entry 1). In case of a damage event cyclopentadiene was released into the crack plane, resulting in network formation via ROMP after getting into contact with the Grubbs catalyst[13a-d]. Thus, the material properties were recovered, while achieving self-healing efficiencies up to 99 %[13e]. Other monomers which were applied as healing agent for a ROMP-based self-healing system include norbornene[13f], 5-(chloromethyl) norbornene[13h], 5-(bromomethyl) norbornene[13h], 5-ethylidene-2-norbornene[13g], norbornene carboxylic acid ethyl ester[13h] and endo-1,2-dihydrodicyclopentadiene[13f].
In a similar approach, the organotin-catalyzed polycondensation reaction between poly(diethoxysiloxane)s and hydroxyl-functionalized poly(dimethylsiloxane)s (see Table 1, Entry 2) has been studied due to the higher catalyst stability against oxygen and humidity and due to better and cheaper technical availability of therefore required components. To prevent premature crosslinking reactions, the tin catalyst had to be encapsulated. However, only a healing efficiency of 24 % was achieved limiting technical realization[18g, 18h].
Irreversible covalent network formation can also be realized by epoxides undergoing fast coupling reactions[10f-p] due to their high ring strain. Thus, they react with a hardener, which is a substrate usually containing activated hydrogen atoms, including amines, maleimides, acid anhydrides, alcohols, carboxylic acids as well as mercaptans (see Table 1, Entry 3). Embedded as encapsulated
healing agents covalent bond formation, related to conversions up to 100 %, is taking place in case of a rupture event resulting in the release of reactive components. Thereby, crosslinking can proceed either under ambient conditions ("cold curing") or at high temperatures ("hot curing") resulting in the formation of a three-dimensional and insoluble thermoset network, thus filling the crack while restoring the original material properties. For the design of self-healing composites, especially primary and secondary aliphatic amines find application due to their increased low temperature reactivity. By choosing the hardener and therefore the curing conditions the properties of the final resin including its morphology and crosslinking density can be adopted to the desired demands. Furthermore, epoxy curing possesses a great advantage towards the development of self-healing resins bringing them close to technical realization: as during the self-healing reaction the same kind of material is generated, good adhesion between the newly formed thermoset and the matrix is ensured while enabling a full recovery of strength without introducing any tension.
4.2.2. Self-healing approaches based on click-chemistry
Several once-a-time crosslinking concepts acting at ambient temperatures based on CuAAC reactions[11h-n] (see Table 1, Entry 4), as well as on the thiol-ene / thiol-yne reactions[11a-g] (see Table 1, Entry 5) have been investigated. However, the used set-up of reactions can be generalized by the term click chemistry characterized by the generation of only one, mostly regiospecific pure product under simple reaction conditions and in high yields. Accordingly, their capability for self-healing applications is primed by a thermodynamic driving force greater than 20 kcal∙mol-1 
related to a fast and complete conversion.
Thus, a one-time self-healing concept based on the CuAAC of multivalent azide- and alkyne-functionalized PIBs and poly(acrylate)s was investigated[11h-k]. Therefore, polymers with different molecular weights and different functional group densities were synthesized via living polymerization techniques as at least three functional groups per polymer are needed to obtain a conversion of 50 to 66 % at the gel point. While using Cu(I)Br(PPh3)3 crosslinking of equimolar polymer mixtures proceeded at room temperature achieving gelation times, determined as crossover of the storage and loss modulus, within the range of 2 - 15 hours[11h, 11k]. The crosslinking behavior − investigated via in situ rheology as appropriate tool to get information about the dynamics of network formation − was studied in dependence on the starting viscosity of equimolar polymer mixtures, on the molecular weight and on the concentration of functional groups as kinetic quantities can be calculated on the basis of changes in the viscosity up to the gel point related to the degree of conversion. While analyzing the change of the viscosity during the progress of the click reaction, increasing reaction rates with increasing concentration of functional groups were observed, while demonstrating an autocatalytic effect within the reaction up to a factor of 4.3. The acceleration of further click reactions was correlated to clustering effects of formed triazole rings, acting as internal ligands while preorientating the reactive endgroups near to the active copper(I) center. Thus, a polymeric room temperature self-healing approach predicated on a deeper understanding of catalytic effects throughout the CuAAC was developed[11h].
Previously, the successful encapsulation of a liquid and highly reactive, three-arm star azide-telechelic PIB healing agent was shown for the first time. After embedding µm-sized capsules filled with multivalent alkynes and three-arm star azide-telechelic PIB in a high-molecular weight PIB matrix together with finely dispersed Cu(I)Br(PPh3)3, reactive components were released by shear force induced rupture. Due to the subsequently proceeding network formation via CuAAC, dynamic mechanical analysis showed a 91 % recovery of the tensile storage modulus at room temperature, proving the concept of a PIB-based one-time self-healing approach.[11i]
In a very similar self-healing approach based on the CuAAC[11l, 11m] a bisphenol-A based bisazide and bisphenol-E or tetraethylene glycol based diynes have been used, thus ensuring flow of the components into the crack plane. After triggering the CuAAC by the copper(I) catalyst the network filled the crack and restored the material properties. However, due to the usage of bivalent monomers, solely linear polymers were generated forming networks only via physical chain entanglements.
4.2.3. Metal-adhesives based on click chemistry
Metal-adhesive materials[11q-s] with a comparable or even improved outstanding strength to commercial glues have been prepared by click-crosslinking of stock solutions of various low molecular weight multivalent azides and alkynes directly on a metal surface[11r, 11s]. Thus, the Cu(I) ions needed to enable the crosslinking reaction have been provided directly by the pure metal surface[11r, 11s]. Adhesives with an outstanding high crosslinking density were obtained for starting materials with a higher degree of functionality and if mixed in an exact 1:1 ratio[11r, 11ab]. Accordingly, the highest network density was obtained for crosslinking a trivalent azide and a tetravalent alkyne. Thereby, a raise in the temperature enhanced the click reaction, whereas the time required for adhesive formation strongly depended on the nature of the investigated monomers[11s]. In contrast, the maximum adhesive strength was not affected by the curing temperature[11s]. Furthermore, the presence of amines assisted the production of the Cu-acetylide intermediate while productively contributing to the chelating interactions with the metal center. Thus, longer polymer chains with improved adhesive properties were obtained[11r]. Load testing of prepared materials showed a load bearing capacity of 27 - 268 kg load per g adhesive comparable to commercial glues with a load bearing capacity between 212 - 248 kg load per g glue[11r] (see Figure 3). In a modified peel test even improved mechanical properties have been reported with a better adhesion strength compared to commercial glue formulations. Thus, the force at failure was between 4 - 92 N for prepared adhesives compared to 49 - 55 N for commercial glues[11s], whereas the strong adhesion ability was explained by the formation of three-dimensional high molecular weight thermosets remaining bound to Cu(0)-centers[11t].
Figure 3: Determination of the load bearing capacity of adhesives via peel test with crossed copper
plates. Figure reprinted from reference[11r] with permission from John Wiley and Sons (Copyright 2004).
In a similar approach, low molecular weight bisazides and trisalkynes[11u] in the presence of an amine, CuSO4∙5H2O and sodium ascorbate, whereas some azide groups remained in hindered regions. Thus, further click-crosslinking did not proceed and the obtained materials showed a swelling and deswelling behavior exclusively in strong acidic media (TFA in DCM) resulting in a 18 times weight increase within the first 10 minutes. An even more swellable triazole polymer was obtained under more diluted conditions by crosslinking a 3:2 mixture of 1,6-diazidohexane and tripropargylamine[11u].
4.2.4. Polymer particles and polymer gels prepared via click chemistry
Azide-functionalized poly(styrene-co-chloromethyl styrene) co-polymers[11o] with different amounts of incorporated azide-groups per chain underwent a room temperature click crosslinking reaction with various low molecular weight bivalent alkyne-components. Accordingly, cyclic polymers and particle-like structures were observed in solution, whereas investigations in the solid state as well as self-healing tests have not been performed[11o].
Similarly, bioconjugable polymeric nanoparticles (5 - 20 nm) out of poly[MMA-co-(3-azidopropyl methacrylate)-co-(3-trimethylsilyl-propyn-1-yl methacrylate)] terpolymers with different composition have been prepared by a room temperature based single-chain intramolecular click crosslinking approach in solution while adding CuBr and TBAF in a one-pot reaction[11p].
Polyester nanoparticles have been prepared either via a CuAAC reaction or via a thiol-ene reaction[11g]. Thus, an alkyne-functionalized polyester was crosslinked with 1,8-diazide-3,5-dioxaoctane in the presence of CuBr at room temperature or 45 °C, whereas the size of the nanoparticles strongly depended on the amount of added equivalents of the azide component as well as on the reaction temperature (at 45 °C: 40 +/− 4 nm for 2 equivalents, 88 +/− 5 nm for 4 equivalents and 183 +/− 14 nm for 8 equivalents). A similar equivalent-dependent size evaluation of polyester nanoparticles was observed while applying thiol-ene-chemistry[11g].
Biodegradable PEG-peptide hydrogels for cell-based wound healing applications[11v] have been prepared by reacting four-arm star alkyne-telechelic PEG with an azide-modified Arg-Gly-Asp (RGD-sequence) containing peptide in the presence of CuSO4∙5H2O and sodium ascorbate. Thus, obtained hydrogels characterized by a swelling degree between 20 - 30 % and a quasi-equilibrium modulus ranging from 83 - 285 Pa showed an improved cell attachment as well as greater cell proliferation rates[11v]. Similar, PEG-based hydrogels have been obtained by room temperature crosslinking of four-arm star azide-telechelic and bivalent alkyne-telechelic PEGs.[11w] Remaining functional groups were used for subsequent chemical tailoring resulting in diverse crosslinked materials. Hydrogel formation proceeded within minutes while obtaining a gel fraction of 95 % or higher. Thus, PEG-based hydrogels showed a higher gel fraction, a higher swelling degree and consequently a higher extension to break than comparable photochemically crosslinked hydrogels[11w]. Click-crosslinking of multivalent azide- and alkyne-modified PVAs in the presence of CuSO4∙5H2O and sodium ascorbate resulted in the formation of PVA-based hydrogels[11x] with a gel fraction up to 89 %, a storage modulus up to 1013 Pa and a 3 to 4 fold swelling ability. Furthermore, polyfunctional PVAs showed a higher gelation capacity than bivalent functionalized PEG crosslinkers with a gel fraction of 64 %[11x].
Hyaluronic acid based hydrogels for drug-delivery systems with an elastic plateau moduli between 1490 - 6700 Pa were prepared by crosslinking of an azide-functionalized hyaluronan and different bisalkyne components with varying length[11aa]. Click-crosslinking proceeded at room temperature in the presence of CuSO4∙5H2O and sodium ascorbate, whereas the degree of swelling was an inverse function of the bisalkyne length[11aa]. Similarly, highly porous hydrogels as scaffolds for tissue engineering have been synthesized by click-crosslinking of azide- and alkyne-amide derivated hyaluronic acids[11ac].
4.2.5. Degradable polymer networks prepared via click chemistry
By click-crosslinking of a four-arm star azide-terminated PEI[11y] with a disulfide containing low molecular weight bisalkyne crosslinker in the presence of CuBr a reducibly degradable disulfid-containing polymeric material was obtained. The so introduced reduction-responsiveness was investigated by testing either glutathione or 1,4-dithio-DL-threitol while mimicking the reductive
intracellular environment. Thus, a high gene transfection efficiency and the ability to condense plasmid DNA into positively charged polymeric nanoparticles was proven[11y].
Ozonizable and thus degradable three-dimensional polymer networks were obtained by combining an ATRP approach using 1,4-bis(bromoisobutyryloxy)-2-butene as initiator with click crosslinking[11z]. Thus, prepared linear azide-modified poly(tert-butylacrylate) was reacted with tetravalent low molecular weight alkyne components, whereas cleavage and dissolution of solid triazole-containing materials was achieved by ozonolysis of incorporated double bonds[11z].
4.2.6. Metal-free click reactions
Hyperbranched poly(aroyltriazole)s with film forming capability have been obtained via a metal-free click reaction between trisazides and bis(aroylacetylene)s[11ad] (see Figure 4). Due to remaining free azide- and alkyne-groups in the periphery, repeatable healing of cut films was observed while heating up to 110 °C for four hours. Although a reduced amount of unreacted azide groups within healed films was observed, healing was mainly attributed to the reflow of the material as the applied healing temperature exceeded its Tg
Figure 4: a) Self-healing of poly(aroyltriazole) films at 110 °C, b) proposed self-healing mechanism
via metal-free click polymerization. Figure reprinted from reference[11ad] with permission from the Nature Publishing Group (Copyright 2013).
Other interesting potential self-healing approaches based on click chemistry might be the strain-promoted azide-alkyne cycloaddition reaction or the photochemically triggered thiol-ene or thiol-yne click reactions[11a-g]. Thereby, the absence of biotoxic copper salts affords application in living systems. Moreover, thiol-ene and thiol-yne click reactions enable a spatially and temporally controlled light-triggered self-healing process.
An alternative self-healing concept uses the Michael addition (see Table 1, Entry 6) of multivalent thiols and maleimides[11ae, 11af] and can be applied for the damage healing of epoxy amino resins due to the crosslinking between maleimide moieties and residual amino groups at the crack surface. Therefore, the healing efficiency strongly depends on the used matrix resin and the applied curing conditions[11ae].
4.2.7. Self-healing approaches based on DA / rDA reactions
Reversible and therefore multiple time self-healing concepts based on covalent carbon-carbon bond formation in high yields and without the incorporation of additional healing agents can be realized by versatile DA cycloaddition reactions (see Table 1, Entry 7). In the course of the reaction (bi)cyclic
products are formed in a specific manner via a [4+2] cycloaddition of a diene and a dienophile. Self-healing in this context is based on the usually thermally induced [4+2] cycloreversion, called rDA reaction. Thus, in case of a damage event, the rDA reaction is taking place, whereas the previously formed bond between the diene and the dienophile is probably broken due to its relatively low bond strength[9e]. During commonly applied heating the mobility of the reactive (end)groups is enhanced, accelerating the reconnection of the diene and the dienophile via the DA reaction related to a self-healing response[9d, 9e].
DA / rDA reactions working under ambient conditions[9p] are also known often using dithioesters as outstanding reactive dienophiles[9o, 9q]. In order to permit a fast DA reaction at lower temperatures the HOMO of the diene and the LUMO of the dienophile have to be brought closer together. Accordingly, dienes are often functionalized with electron-donating groups at the 1-position, whereas commonly cyclic components like furan or cyclopentadiene find application due to their conjugation trapping them in the cis-position. As suitable reaction partners, conjugated dienophiles with a lowered LUMO are used. Thus, furan groups are normally reacted with maleimide groups[9d-f, 9h, 9j] (see Table 1, Entry 7a) while cyclopentadiene itself acts as diene and conjugated dienophile[9d, 9g] (see Table 1, Entry 7b). Furthermore, DA / rDA reactions between anthracene-modified polymers[9d, 9i, 9l, 9m, 9r] (see Table 1, Entry 7c) find application for the development of self-healing materials.
For a room temperature self-healing concept based on DA chemistry a main-chain functionalized bio-based furan-polymer, namely poly(2,5-furandimethylene succinate) was prepared and was crosslinked with varying equivalents of several low molecular weight bismaleimide linkers[9b, 9c] (see Figure 5). Thus, while using shorter and stiffer bismaleimides e.g. containing phenylene rings better mechanical properties of the final materials including an enhanced tensile strength were observed resulting simultaneously in a hindered self-healing response with healing efficiencies below 20 %[9b]. In contrast, longer and more flexible chain bismaleimides showed healing efficiencies of around 70 % after 5 days, whereas no further improvement was observed for prolonged healing times[9b, 9c]. Furthermore, the adjusted furan / maleimide ratio determined the mechanical properties related to the network densities of the final materials[9c]. Accordingly, increased healing efficiencies were observed for adjusting the furan / maleimide ratio from 2 / 1 up to 6 / 1, whereas more than 50 % of incorporated furan moieties remained unreacted, therefore promoting the healing process by increasing the opportunity for reconnection during the rDA reaction[9b, 9c].
Figure 5: Preparation of a room temperature (r.t.) self-healing DA-system consisting of bio-based
poly(2,5-furandimethylene succinate) crosslinked with various bismaleimides. Figure reprinted and adapted with permission from reference[9c]. Copyright 2013, American Chemical Society.
4.2.8. Thiol and radical based self-healing concepts
Further reversible self-healing concepts are based on disulfide linkages which can be cleaved off under reductive conditions resulting in the formation of thiols while releasing accumulated stress[19a-m] (see Table 1, Entry 8). Healing, and therefore the restoration of the initial materials performance can proceed via re-formation of disulfide linkers under oxidative conditions. Similarly, self-healing can occur via simple disulfide exchange reactions[19n] (see Table 1, Entry 9) or by reversible photoinduced cleavage of allyl sulfide linkers[20b, 20c] (see Table 1, Entry 10a). The so generated thiyl radicals introduce chain mobility resulting in the release of stress due to homolytic photolysis followed by the rearrangement of polymer chains and therefore the reformation of rubber-like materials without changing the initial material properties. Similarly, stress can be released by the reversible and thermally induced homolytic cleavage of alkoxyamine bonds (see Table 1, Entry 10b) suitable for self-healing applications[20a, 20d, 20h-m].
Furthermore, several self-healing concepts using light, external force, an electrochemical stimulus or a pH-change as trigger[9d, 21, 28] and therefore based on switchable network formation have been developed. Accordingly, an incorporated functionality within the polymer backbone is controlled on the molecular level. Due to turning the switch in a highly selective manner[9a, 21p] the dynamics of the underlying chemistry is changed on demand playing a key role for sufficient self-healing[9a, 29]. Other self-healing approaches based on clean and cheap light-induced switching involve reversible cycloaddition reactions[9d, 21]. Thus, self-healing occurs due to the opening and closing of crosslinked ring structures within polymer networks. Accordingly, especially the [2+2] cycloaddition reaction between cinnamoyl groups[9d, 21a, 21m, 21n, 21q, 21s, 21u] (see Table 1, Entry 11a) as well as between coumarin groups[9d, 21a, 21j-l, 21o, 21t] (see Table 1, Entry 11b) and the [4+4] cycloaddition reaction of anthracene groups[9d, 21a-i, 21v] (see Table 1, Entry 11c) find application for self-healing investigations.
4.3. Self-healing concepts based on supramolecular interactions
4.3.1. Overview of different supramolecular interactions and their application potential towards self-healing polymers
Supramolecular polymers[21a, 30] are built up by reversible, non-covalent interactions like hydrogen bonding interactions, metal-ligand interactions, ionic interactions or --stacking between low molecular weight compounds, functionalized oligomers or modified polymer chains resulting in materials with properties routinely related to covalent polymers with high molecular weight or even to (crosslinked) elastomeric materials, whereas the monomeric and polymeric forms within the assembly are in equilibrium[35b, 36] (see Table 2).
Table 2: Self-healing concepts based on supramolecular interactions.
Self-healing concept Reference
1) Hydrogen bonding interactions 
2) Metal-ligand interactions a) Pd / Pt pincer complexes
b) 2,6-Bis(N-methylbenzimidazolyl)pyridine (Mebip) and 4-oxy-2,6-bis(N-methylbenzimidazolyl)pyridine (OMebip) ligands
c) Bipyridine (bipy) and terpyridine (tpy) ligands
EMAA and partially neutralized EMMA
4) --stacking interactions 
The exploration of supramolecular chemistry has already started in the 1980s and was additionally kicked off by awarding the Nobel Prize to Jean-Marie Lehn, Donald Cram and Charles Pedersen for their work on cryptands and establishing the term "supramolecular chemistry as the chemistry beyond the molecule", in 1987. Thus, already a magnitude of several hydrogen bonding synthons have been investigated in solution, whereas the geometry and the shape of the hydrogen bonding motifs played an important role in the self-assembly process. Due to the semiflexible and reversible nature and the dynamic properties which can be freely tuned by the variation of the virtual degree of polymerization, the strength and the direction of the interaction supramolecular polymers find applications as smart,
adaptive and stimuli-responsive materials[35b, 36b, 39]. Beside, their application potential is additionally stated by their easy producibility and processability due to a low melt viscosity while eliminating the need of additionally added reactive and toxic chemicals due to their inherent reversibility[35b, 40]. Supramolecular polymers display ideal candidates for multiple time self-healing materials as applied stresses resulting from a damage event can be released by breaking and reforming of supramolecular (weak) bonds.
Nevertheless, the prediction of their (self-)association behavior and the resulting (self-)assembly in the bulk material is still challenging as a direct transfer of the characteristics observed in solution is not possible. In strong contrast to the solution behavior, where outstanding strong hydrogen bonding interactions usually result in a slow dynamics[35b, 42], the amount and the strength of the hydrogen bonding interactions in the bulk phase is not necessarily important. Accordingly, weak interactions in solution might become strong in the bulk material, whereas suddenly homo-dimerization is more favored than hetero-dimerization.
Thus, for the design and the fine-tuning of a self-healing supramolecular polymer[34g, 35a, 40-41, 44] the knowledge of the solid-state properties and the related morphology plays a key-role as the self-healing performance depends not only on a sufficient and dynamic chain mobility, good mechanical bulk properties and the stickiness of the hydrogen bonding moieties but usually also on micro- or nanophase separation phenomena or on the crystallization of supramolecular moieties within the bulk, whereas disentangled domains crystallize earlier to due faster intramolecular homogeneous nucleation[30b, 30c, 34a, 41a, 45].
Therefore, two or more associating groups with a supramolecular bond lifetime in the range of µs to s[30d, 33e, 35b, 41a, 46] enabling flow and therefore relaxation on long timescales are needed to introduce (self-healable) supramolecular network structures or branches, whereas the thermodynamically most stable conformation is formed often resulting in improved mechanical properties or even in rubbery materials[35, 48]. Thus, the intrinsic ordering of the polymer chains related to the viscosity and the flow behavior of the material as well as the strength of the material is directly influenced by introducing supramolecular interactions, whereas their association dynamics, their reversibility and thus the binding strength can be tuned over a large range of orders of magnitude by controlling the design of the supramolecular moieties[39, 41a] and by tailoring the selective telechelic functionalization of polymers.
As the binding energy of supramolecular interactions is generally weak (0.5 - 50 kJ∙mol−1) the supramolecular bond will fail during a damage event while dissipating the energy allowing the bond segment and therefore the whole polymer to move. Thus, within the formerly equilibrated bulk material fresh and sticky surfaces with free supramolecular binding sites in a non-equilibrium state are created during the rupture event. In order to achieve self-healing[41a] these free binding sites have to be brought into contact to find a new partner in order to re-associate either via (self-)complementary interactions or via cluster formation (see Figure 6). Thus, stress relaxation related to breaking and reforming of supramolecular weak bonds with the dissociation being the rate-determing step proceeds by the reptation mechanism, whereas chain relaxation at the surface usually proceeds faster than in bulk.
Accordingly, the healing response at least depends on two timescales: 1st) the recombination of supramolecular moieties and 2nd) the chain dynamics required to enable the mobility of supramolecular motifs within the bulk material[41a] related to the time required to renew the chain conformation under unstrained conditions and to reestablish the equilibrium. Thus, the motion of the chain according to the hindered reptation model or sticky reptation model is controlled by the lifetime and the concentration of supramolecular tie points, whereas the chain can diffuse just at timescales longer than the lifetime of the supramolecular interactions. Nevertheless, the applicability of the sticky reptation
model is limited for strong supramolecular associations, thus providing only the basis for more sophisticated self-healing models[58b].
Figure 6: Self-healing of a supramolecular rubber after a force-induced damage event via
re-association of (self-)complementary hydrogen bonding interactions (upper bank) or via cluster formation (bottom bank). Figure reprinted and adopted from reference[48a] with permission from John Wiley and Sons (Copyright 2013).
4.3.2. Importance of phase segregation phenomena on the self-healing response
Nanophase separation between hard and soft domains within a polymer or composite material or the crystallization of introduced supramolecular moieties can introduce a self-healing response based on the autonomous rearrangement between hard and soft phases after an occurring damage event. While getting the inspiration from the design of self-healing polymers with exchangeable and therefore weak covalent bonds[19b, 59] hybrid computational models can be applied to predict the influence of the fraction of permanent and labile bonds as well as to simulate the mechanism of strain recovery. Thus, a competitive effect between the extent and the rate of strain recovery was proven via calculations, whereas with increasing labile bond energy related to an increased time scale necessary for strain recovery a tougher material with improved mechanical properties was obtained. In contrast, an increasing amount in permanent bonds provided a better and faster strain recovery after performing several stretch-relaxation cycles.
Accordingly, already the incorporation of a small fraction of labile bonds (20 - 30 %) resulted in a significant improvement of the tensile strength while incorporating additionally a self-healing response to tensile deformation. Thus, labile bonds acted as sacrificial species while dissipating the energy emerging to a rupture event due to structural rearrangements and preserving the overall mechanical integrity[59, 61].
Further computational studies of flexible polymer composites containing nanoparticles, nanoscopic polymer gel particles, copolymer nanoparticle blends and particle-filled microcapsules for the design of a "repair and go" system exploited the interplay between entropic and enthalpic contributions. Thus, the distribution of incorporated nanoparticles was directed while tailoring morphologies and thus controlling the macroscopic performance of the resulting composite material.
Incorporated nanoparticles migrate to fractured surfaces forming patches which can act as "band aids"[62c] for the composite materials resulting in multiple healing events related to a 75 - 100 % restoration of the mechanical properties dependent on the density of the incorporated nanoparticles and the dimensions of the fractured surface.
Furthermore, supramolecular multiphase TPEs can be built up by nanophase-separation between a hard and a soft domain, whereas the stiff phase acts as scaffold preserving the mechanical integrity while the mobile phase can introduce a self-healing ability within the material. Thus, a tough and self-healable rubber system with a prominent high modulus was created by incorporating a hard PS polymer backbone within a soft polyacrylate-amide matrix. Room temperature self-healing of cut surfaces was observed within 24 hours resulting in a recovery of 92 % due to hydrogen bonding interactions within amide groups of the matrix.
Similarly, multiphase polymers consisting of a glassy and hard PS backbone and soft imidazole-containing brushes formed self-healable TPEs[32ab]. The mechanical properties could be tuned by adjusting the degree of polymerization, the backbone composition and the metal to ligand ratio. Thus, a nearly quantitative recovery of the tensile toughness was observed within 3 hours at room temperature due to metal-ligand interactions between imidazole-brushes and zinc ions[32ab]. Quantitative room temperature healing due to dynamic hydrogen bonding interactions was reported for hard-soft core-shell two-phase nanoparticles built up by crosslinked PS nanoparticles covered with a grafted poly(acrylate amide) shell.
Similarly, ABA-type supramolecular block copolymers were prepared consisting of hard PS blocks and a soft PnBA middle block connected via dimerization of UPy groups. After healing for 18 hours at 45 °C a 90 % recovery in the tensile strength was observed.
4.3.3. Hydrogen bonding interactions towards self-healing polymers
Supramolecular self-healing concepts offer the possibility to create multiple time self-healing materials, whereas especially hydrogen bonding interactions play a key role due to their dynamic nature and flexibility to external stimuli in combination with a tunable and directed association strength. Accordingly, supramolecular polymers with incorporated hydrogen bonding moieties were put on the frontline for industrial applications and a variety of hydrogen bonding synthons are highlighted in Figure 7.
Figure 7: Hydrogen bonding interactions between a) two ureidopyrimidones (UPy), b) UPy and
2,7-diamido-1,8-naphthyridine (DAN), c) DAN and ureido-7-deazaguanine (DeUG), d) nucleobases: adenine, cytosine, guanine and thymine, e) thymine and diaminotriazine, f) Hamilton wedge and cyanuric acid wedge, g) Hamilton wedge and barbituric acid wedge, h) two phenyl urazole acids, i) two phenyl urazoles and j) components forming the Leibler rubber.
4.3.4. Hydrogen bonding interactions between ureidopyrimidone (UPy) synthons
Supramolecular polymers have been intensely studied in solution and their dynamic properties in semi-diluted entangled solutions are in good agreement with predictions according to the sticky reptation model as reptation is the dominant diffusion mechanism[55, 71]. Especially, supramolecular polymers functionalized with UPy moieties have been of interest due to their high dimerization constant (Kdim, CHCl3 = 106 M-1). Consequently, investigations in the bulk phase have followed in